## PENGARUH LARUTAN  KITOSAN SEBAGAI DENTURE CLEANSER TERHADAP KEKUATAN TRANSVERSA PADA PLAT AKRILIK,

## VALPLAST DAN LUCITONE-FRS
EFFECT OF CHITOSAN SOLUTION AS DENTURE CLEANSER ON TRANSVERSAL STRENGTH ON ACRYLIC, VALPLAST AND LUCITONE-

## FRS PLATES
1 Anindita Apsari * , 2 Chaterina Diyah Nanik Kusumawardhani
1,2 Departemen Prostodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hang Tuah
Info Artikel Abstrak Sejarah Artikel : Submitted: 2022-10-17 Accepted : 2022-12-30 Publish Online: 2022- 12-30 Latar  belakang: Akrilik heat  cured dan  nilon  termoplastik  merk valplast dan lucitone-FRS adalah  ketiga  bahan  yang  paling  sering  digunakan sebagai  basis  gigi  tiruan. Basis  gigi  tiruan  harus  memenuhi  syarat  kekuatan mekanis agar kuat menerima beban kunyah di dalam rongga mulut. Salah satu uji  kekuatan  mekanis  adalah  kekuatan  transversa. Metode: 24  sampel  plat akrilik heat  cured, 24  sampel  plat valplast, 24  sampel  plat lucitone-FRS berukuran (10x10x2)mm dibagi  12 kelompok . Seluruh sampel direndam dalam aquadest sebagai kelompok kontrol, larutan polident sebagai kelompok kontrol positif,  larutan  kitosan  0,25%  dan  0,5%  dengan  waktu  perendaman  12  hari. Hasil: Uji Kruskall Wallis menunjukkan adanya perbedaan signifikan (p<0,05) pada  seluruh  kelompok  perlakuan. Mann-Whitney menunjukkan  adanya perbedaan  bermakna  (p<0,05)  pada  seluruh  kelompok  pada  penelitian. Kesimpulan  : Uji  kekuatan  transversa  plat  akrilik heat  cured dan  nilon termoplastik valpast dan lucitone-FRS tidak dapat dibandingkan karena saat uji kekuatan  transversa,  plat  akrilik  sampai  patah,  sedangkan  plat  nilon termoplastik valplast dan lucitone-FRS hanya melengkung.
Kata Kunci: Akrilik heat cured, kekuatan transversa, kitosan, lucitone-FRS, valplast
Keywords: heat cured acrylic, transverse strength, chitosan,  lucitone-FRS, valplast

## Abstract
Background:  Heat  cured  acrylic  and  thermoplastic  nylon  brands  valplast  and lucitone-FRS  are  the  three  materials  most  often  used  as  denture  bases.  The denture  base  must  meet  the  mechanical  strength  requirements  so  that  it  can withstand chewing loads in the oral cavity. One of the mechanical strength tests is the  transverse  strength.  Methods:  24  samples  of  heat  cured  acrylic  plates,  24 samples  of  valplast  plates,  24  samples  of  lucitone-FRS  plates  measuring (10x10x2)mm divided into 12 groups. All samples were immersed in distilled water as  the  control  group,  polident  solution  as  the  positive  control  group,  0.25%  and 0.5%  chitosan  solutions  with  12  days  of  immersion  time.  Results:  The  Kruskall Wallis  test  showed  a  significant  difference  (p<0.05)  in  all  treatment  groups. Mann-Whitney showed that there was a significant difference (p<0.05) across the study groups. Conclusion: The transverse strength test of heat cured acrylic plate and  thermoplastic  nylon  valpast  and  lucitone-FRS  cannot  be  compared  because during  the  transverse  strength  test,  the  acrylic  plate  breaks,  while  the thermoplastic nylon plate valplast and lucitone-FRS only bends.
Anindita Apsari | Pengaruh Larutan  Kitosan Sebagai ….. Jurnal Wiyata, Vol. 09 No. 02 Tahun 2022

## PENDAHULUAN
Gigi  tiruan  adalah  protesa  gigi  yang  berfungsi  untuk  mengembalikan  fungsi pengunyahan,  estetis,  bicara,  membantu  mempertahankan  gigi  yang  masih  ada,  memperbaiki oklusi,  serta  mempertahankan  jaringan  lunak  mulut  agar  tetap  sehat.  Basis  gigi  tiruan  lepasan baik gigi tiruan sebagian lepasan maupun gigi tiruan lengkap lepasan dapat berupa resin akrilik, metal  frame ,  atau  nilon  termoplastik  (Wahjuni  S  et  al,  2017).  Bahan  basis  gigi  tiruan  resin akrilik  jenis heat  cured ,  mempunyai  kelebihan  yaitu  estetik  yang  baik,  karena  basis  dapat didesain  sesuai  warna  normal  gingiva,  lebih  ringan,  dan  nyaman  digunakan.  Namun,  bahan tersebut  juga  mempunyai  kekurangan  yaitu  menyerap  cairan  dan  mempunyai  sifat  porus  yang merupakan  tempat  ideal  untuk  pengendapan  sisa  makanan  sehingga  mikroorganisme  dapat tumbuh dan berkembang biak (Hatrick et al, 2011).
Nilon  termoplastik  adalah  bahan  gigi  tiruan  yang  fleksibel  dengan  struktur  yang  unik, memiliki sifat estetis yang baik. Sifat fleksibel pada nilon termoplastik dikombinasikan dengan kekuatan dan berat yang ringan sehingga terasa nyaman, hampir tidak terlihat di rongga mulut dikarenakan  tidak  adanya  klamer,  serta  lebih  bersifat  lebih  biokompatibel  dibanding  resin akrilik (Kortrakulkij, 2008). Nilon termoplastik memiliki sifat fisik yaitu pengerutan, perubahan dimensi  dan  penyerapan  air.  Penyerapan  air  yang  tinggi  merupakan  kekurangan  utama  bahan resin  akrilik  dan  nilon  termoplastik  (Naini  A,  2012).  Beberapa  produk  komersial  nilon termoplastik  yang  dapat  digunakan  adalah valplast,  duraflex,  flexite,  proflex,  lucitone-FRS (Kortrakulkij, 2008).  Akrilik heat cure dan nilon termoplastik merk valplast dan lucitone-FRS adalah ketiga bahan yang paling sering digunakan sebagai basis gigi tiruan (Anusavice, 2013).
Bahan  basis  gigi  tiruan  juga  harus  memiliki  sifat  mekanik  dan  fisik  seperti  kekuatan transversa, kekuatan impak, kekuatan tarik dan kekuatan fatik. Kekuatan transversa merupakan ketahanan basis gigi tiruan terhadap beban, tekanan, dan gaya dorong sewaktu mulut berfungsi (Sormin et al, 2017). Uji kekuatan yang sering dilakukan adalah uji kekuatan transversa, karena kekuatan transversa mewakili berbagai jenis kekuatan yang diterima gigi tiruan di dalam mulut selama  pengunyahan.  Kekuatan  transversa  pada  gigi  tiruan  umumnya  harus  cukup  untuk menahan tekanan pengunyahan agar material tidak mengalami fraktur (McCabe, Walls A, 2009)
Sebelum  dilakukan  uji  kekuatan  transversa,  seluruh  sampel  direndam  dalam  larutan kitosan konsentrasi 0,25% dan 0,5% sebagai denture cleanser. Kitosan merupakan bahan alami berasal dari kulit udang atau kulit hewan golongan crustacea lain yang memiliki sifat antibakteri sekaligus  anti  jamur  (Meidina  dkk,  2006).  Kitosan  dapat  digunakan  dalam  bidang  biomedis, karena  memiliki  sifat  biokompatibel  dan biodegradable, tidak  menimbulkan  alergi  dan bioadesif  pada  permukaan  mukosa,  serta  dapat  digunakan  sebagai  anti  bakteri  dan  anti  jamur, yang dapat dimanfaatkan sebagai denture cleanser agar kebersihan gigi tetap baik (Parvizi et al, 2014). Berdasarkan penelitian Apsari dan Ariestania (2018) mengenai efektivitas larutan kitosan konsentrasi  0,25%  dan  0,5%  sebagai denture  cleanser dalam  menghambat  pertumbuhan Candida albicans didapatkan hasil konsentrasi larutan kitosan yang paling efektif menghambat pertumbuhan Candida albicans adalah 0,5% (Apsari A, Ariestania V, 2017) Rahmayani  &  Sofya  (2016)  menyatakan  bahwa  efektivitas  merendam  gigi  tiruan  yaitu selama  15  menit  di  dalam  larutan  pembersih.  Penelitian  tentang  pengaruh larutan kitosan sebagai denture cleanser terhadap kekuatan transversa pada plat akrilik, valplast dan lucitone- FRS belum  pernah  dilakukan  sebelumnya.  Pada penelitian ini, akan menggunakan  konsentrasi larutan kitosan 0,25% dan 0,5% yang direndam selama 12 hari dengan asumsi pemakaian gigi tiruan  rata-  rata  selama  3  tahun,  yang  direndam  15  menit  per  hari,  kemudian  diuji  kekuatan transversa  dengan Three  Point  Bending  Test menggunakan Universal  Testing  Machine (Sormin et al, 2017 ; Kohli Shivani, 2013).
Anindita Apsari | Pengaruh Larutan  Kitosan Sebagai ….. Jurnal Wiyata, Vol. 09 No. 02 Tahun 2022

## METODE PENELITIAN
Pembuatan sampel penelitian plat akrilik heat cured, valplast dan lucitone-FRS ukuran 10x10x2  mm    dari  master  model stainless  steel yang  ditanam  dalam  kuvet dengan  gips (dental  stone  tipe  III). Setelah  gips  mengeras,  kuvet  dibuka  dan  master model diambil. Mould yang terbentuk diulasi Could Mould Seal (CMS), kemudian diisi dengan adonan akrilik heat cured dengan ratio powder dan liquid sesuai anjuran pabrik, dan  diprosesing  dengan  direbus  sampai  suhu  100 0 C.  Sedangkan  untuk  nilon termoplastik valplast dan lucitone-FRS , dimasukkan  dalam  alat  tabung  injeksi  dan diletakkan  ke  dalam  alat furnace pada  suhu  287,7 o C  untuk valplast dan  302 0 C  untuk lucitone-FRS selama  15  menit  sampai  bahan  nilon  termoplastik  melunak.  Penutup tabung  injeksi  yang  telah  dilapisi  cincin  plastic  diletakkan  pada  tabung  bahan  nilon termoplastik  yang  telah  panas.  Kuvet  ditempatkan  pada  alat  injector  dan  letakkan tabung  injeksi  diatas  kuvet.  Setelah  itu  alat  injector  dinyalakan  dan  bahan  nilon termoplastik disuntikkan ke dalam kuvet. Kuvet diangkat dan dibiarkan dingin kira-kira 30  menit.  Kemudian  seluruh  sampel  dirapihkan  dengan stone bur,  dihaluskan  dan dipulas.  Total  sampel  dalam  penelitian  ini  24  plat  akrilik heat  cured, 24  plat valplast dan 24 plat lucitone-FRS.
Seluruh  sampel  dikelompokkan  menjadi  12  kelompok.  Setiap  jenis  plat dikelompokkan  menjadi  4  kelompok.  Kelompok  kontrol  yang  direndam  dalam aquadest,  larutan  polident  dan  kelompok  perlakuan  yang  direndam  dalam  larutan kitosan  konsentrasi  0,25%  dan  0,5%.  Setiap  kelompok  penelitian  diberi  label  sesuai kelompok perlakuan. Pembuatan larutan kitosan konsentrasi 0,25% dan 0,5% yaitu 0,25 gram  dan  0,5  gram  bubuk  kitosan  yang  dilarutkan  dalam  100  ml  larutan  asam  asetat 0,75%.
Plat  akrilik heat  cured,  valplast dan lucitone  FRS direndam  dalam  aquadest, larutan polident, larutan kitosan konsentrasi 0,25% dan 0,5% sebanyak 40 ml selama 12 hari  pada  suhu  37 0 C.  Tiap  satu  jenis  plat,  direndam    dalam  satu  petridish.  Kemudian dibilas aquadest 2 kali. Kemudian sampel plat akrilik heat cured, valplast dan lucitone FRS dilakukan perhitungan uji kekuatan transversa dengan metode three-point bending dengan menggunakan Universal Testing Machine untuk menentukan beban maksimum yang dibutuhkan hingga sampel fraktur. Dilakukan pencatatan nilai kekuatan transversa, kemudian dilakukan uji statistika.
Gambar  1: Skematik  pengujian  kekuatan  Transversa  (L)  jarak  antara  penyangga,  (P)  beban  yang diberikan.
Anindita Apsari | Pengaruh Larutan  Kitosan Sebagai ….. Jurnal Wiyata, Vol. 09 No. 02 Tahun 2022
Kekuatan  transversa  diuji  dengan Three  Point  Bending  Test menggunakan Universal  Testing  Machine  ( AG-10TE,  Shimadzu  Corp.,  Tokyo,  Japan).  Sampel diletakkan diatas dua tumpuan batang uji dengan jarak 50 mm dan mengatur kecepatan cross  head  5 mm/menit. Menurut  International  Standard  Organization  (2000),  rumus untuk menghitung kekuatan transversa yaitu S= 3.P.L/ 2.b.d 2 (Sormin et al, 2017). Setelah didapatkan  data  hasil  perhitungan,  dilakukan  tabulasi  dan  analisis  data  dengan menggunakan SPSS 23.
Data hasil penelitian dianalisis secara statistik Uji Mann-Whitney yang bertujuan untuk  memperoleh  data  kekuatan  transversal  seluruh  plat  akrilik heat  cured, plat valplast dan  plat lucitone-FRS, guna  memperjelas  penyajian  hasil.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan,  didapatkan  rerata  dan  simpang  baku  kekuatan  transversa pada setiap kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.
Tabel 1 Rerata dan simpang baku kekuatan transversal pada plat akrilik heat cured
pada setiap kelompok perlakuan Kelompok Rerata ± Simpang Baku K I 32.8824+2.86099 K II 31.7205+2.84143 K III K IV 32.4033+3.64966 32.8009+3.60196 Tabel 2 Rerata dan simpang baku  kekuatan transversal pada plat nilon termoplastik merk valplast pada setiap kelompok perlakuan Kelompok Rerata ± Simpang Baku K V 9.0038+0.95210 K VI 8.6616+0.46038 K VII KVIII 9.8166+1.35136 9.4109+3.2945 Tabel 3 Rerata dan simpang baku  kekuatan transversal pada plat nilon termoplastik merk Lucitone-FRS pada setiap kelompok perlakuan
Kelompok Rerata ± Simpang Baku K IX 18.3097+2.47676 K X 29.311+8.63644 K XI KXII 17.4568+3.08100 25.1345+7.56302
Anindita Apsari | Pengaruh Larutan  Kitosan Sebagai ….. Jurnal Wiyata, Vol. 09 No. 02 Tahun 2022
Gambar 2: Diagram batang rata-rata kekuatan transerva pada plat akrilik heat cured, nilon termoplastik valplast dan Lucitone-FRS
Tabel  1,  2,  3  dan  Gambar  2  menunjukkan  adanya  rata-rata  dan  standar  deviasi kekuatan  transversal  pada  kelompok  kontrol  yang  direndam  dalam  aqudest,  kelompok perlakuan  yang    direndam  larutan  kitosan  0,25%  dan  larutan  kitosan  0,5%  pada  plat akrilik heat  cured serta  nilon  termoplastik  merk valplast dan lucitone-FRS. .  Kekuatan transversal  paling  besar  terdapat  pada  kelompok  I,  yaitu  plat  akrilik heat  cured yang direndam dalam aquadest, yang hasilnya tidak berbeda jauh dengan kelompok IV yaitu plat akrilik heat cured yang direndam dalam larutan kitosan 0.5%. Kekuatan transversal paling  kecil  terdapat  pada  kelompok  VI,  yaitu  plat valplast yang  direndam  dalam larutan polident.
Gambar 3: Perendaman plat akrilik heat cured, plat nilon termoplastik merk valplast dan lucitone-FRS yang direndam dalam aquadest dan larutan polident, serta kelompok perlakuan yang  direndam larutan kitosan 0,25% dan larutan kitosan 0,5%
32.8 9 18,3 31,7 8,6 29,3 32,4 9,8 17,4 32,8 9,4 25,1 0 5 10 15 20 25 30 35 Akrilik Valplast Lucitone FRS Aquadest Polident Kitosan 0,25% Kitosan 0,5%
Anindita Apsari | Pengaruh Larutan  Kitosan Sebagai ….. Jurnal Wiyata, Vol. 09 No. 02 Tahun 2022
Tabel 4. Hasil Uji Mann-Whitney kekuatan transversa kelompok akrilik heat cured, valplast dan lucitone-FRS RerataKel  KV KVI KVII

## KVIII
KIX    KX KXI KXI K V .602 .465 .754 .009    .009 .009 .009 K VI .754 .175 .175 .028    .028 .028 .028 K VII .465 .175 .003 .003    .003 .003 .002 K VIII K IX K X
K XI K XII .002 .002
.002
.003
.003 .002
.002
.002 .003 .003 .754 .002 .002 .003 .003 .002 .002 .003 .003 .002 .002 .003 .003 .002 .002 .003 .003 .002 .002 .002 .003 .002 .002 .002 0.03
Berdasarkan  hasil  uji Mann-Whitney diatas  didapatkan  bahwa  terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan plat nilon thermoplastik valplast pada  setiap  kelompok  perlakuan  dengan  plat  nilon  termoplastik Lucitone-FRS. Kelompok plat valplast yang direndam dalam larutan polident dan larutan kitosan 0,5% ada perbedaan yang signifikan, sedangkan kelompok lainnya tidak ada perbedaan yang signifikan  dari  kelompok  plat  valplast  yang  lain.  Sedangkan  antar  seluruh  kelompok lucitone-FRS saja  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan.  Secara  keseluruhan,  nilai  uji kekuatan transversa plat nilon thermoplastik valplast lebih kecil daripada lucitone-FRS karena valplast lebih fleksibel atau lebih lentur.  Sedangkan plat akrilik heat cured dan nilon  termoplastik  tidak  bisa  dibandingkan  karena  saat  uji  kekuatan  transversa,  plat akrilik heat  cured sampai  patah,  sedangkan  plat  nilon  termoplastik  valplast  dan lucitone-FRS hanya melengkung, dikarenakan sifat fleksibilitasnya berbeda.

## PEMBAHASAN
Penelitian ini  dilakukan untuk  mengetahui pengaruh kekuatan transversa  bahan basis  gigi  tiruan  akrilik heat  cured dan  nilon  termoplastik valplast dan lucitone-FRS yang  direndam  dalam  larutan  kitosan  0,25%  dan  0,5%,  larutan denture  cleanser polident sebagai  kontrol  positif  dan  cairan  aqudest  sebagai  kontrol  negatif,  selama  12 hari dengan asumsi sama dengan pemakaian gigi tiruan selama 3 tahun (Alfiandy dkk, 2011).  Resin  akrilik  atau  yang  dikenal polymethyl  methacrylate adalah  bahan  yang sering  digunakan  dalam  pembuatan  basis  gigi  tiruan  lepasan  karena  harganya  yang relatif murah dan mudah direparasi (Anusavice, 2013). Selain resin akrilik, resin  nilon
Anindita Apsari | Pengaruh Larutan  Kitosan Sebagai ….. Jurnal Wiyata, Vol. 09 No. 02 Tahun 2022
termoplastik valplast dan lucitone-FRS mulai  digunakan  dalam  pembuatan  basis  gigi tiruan lepasan (Perdana Wahyu dkk, 2016). Kedua bahan tersebut masing-masing juga memiliki kekurangan. Resin akrilik memiliki kecenderungan menyerap air atau cairan. Sedangkan nilon termoplastis memiliki sifat fisik yaitu pengerutan, perubahan dimensi dan  penyerapan  air.  Penyerapan  air  yang  tinggi  merupakan  kekurangan  utama  bahan resin akrilik dan nilon termoplastik (Naini A, 2012).
Kekuatan  transversa  merupakan  ketahanan  basis  gigi  tiruan  terhadap  beban, tekanan,  dan  gaya  dorong  sewaktu  mulut  berfungsi  yang  mewakili  berbagai  jenis kekuatan  yang  diterima  gigi  tiruan  di  dalam  mulut  selama    pengunyahan.  Kekuatan transversa pada gigi tiruan umumnya harus cukup untuk menahan tekanan pengunyahan agar material tidak mengalami fraktur atau patah (Sormin et al, 2017 ; McCabe 2009).
Pada  Tabel  1,  2  dan  3,  nilai  kekuatan  transversal  paling  besar  terdapat  pada kelompok I, yaitu plat akrilik heat cured yang direndam dalam aquadest, yang hasilnya tidak  berbeda  jauh  dengan  kelompok  IV  yaitu  plat  akrilik heat  cured yang  direndam dalam larutan kitosan 0.5%. Kekuatan transversal paling kecil terdapat pada kelompok VI, yaitu plat valplast yang direndam dalam larutan polident. Hal ini disebabkan karena r esin  akrilik  merupakan  suatu  polimer  yang  dapat  mengalami  degradasi  melalui berbagai  cara,  salah  satunya  yaitu  melalui  hidrolisis.  Hidrolisis  terjadi  ketika  molekul polimer  bereaksi  dan  berikatan  dengan  ion  H + sehingga  terjadi  pemotongan  rantai polimer  sehingga  dapat  menyebabkan  berkurangnya  kekuatan  transversa  resin  akrilik heat  cured .  Penurunan  kekuatan  transversa  yang  terjadi  pada  akrilik  yang  direndam dalam effervescent juga  dapat  disebabkan  karena  adanya  kandungan  sodium  perborat . Sodium perborat yang bereaksi dengan air akan menghasilkan gelembung oksigen yang akan  membersihkan  gigi  tiruan,  menghilangkan  noda  dan  stain,  serta  menghasilkan alkalin  peroksida  yang  bersifat  basa  sehingga  akan  melepaskan  oksigen  dan  dapat menyebabkan  oksidasi  akselerator  amina  tersier.  Sifat  basa  ini  menunjukkan  bahwa pada denture cleanser terdapat lebih banyak ion OH - daripada H + . Sedangkan aquades memiliki  ion  H + lebih  banyak  jika  dibandingkan  dengan denture  cleanser sehingga hidrolisis lebih banyak terjadi (Jubhari & Muskab, 2011).
Nilon  termoplastik valplast dan lucitone-FRS memiliki  kelenturan  yang  tinggi karena secara kimia, nilon merupakan kondensasi co-polimer yang terbentuk dari reaksi diamide  dan  asam  dikarboksilat  (poliamida).  Elemen  kimia  yang  terlibat  dalam  reaksi tersebut  antara  lain,  karbon,  nitrogen,  hidrogen,  dan  oksigen.  Poliamida  merupakan polimer  yang  mengandung  gugus  amida  C(O)-NH  di  ikatan  rantai  utama  mereka.  Hal ini  menunjukkan  ikatan  kuat  untuk  meng crystallize ,  yang  dapat  menguatkan  ikatan rantai  hidrogen  diantara  atom  oksigen  dan  nitrogen.  Hal  ini  menyebabkan  nilon merupakan  suatu  bahan  yang  memiliki  kekuatan  fisik  yang  tinggi,  ketahanan  terhadap panas, fleksibilitas dan perubahan kimia yang baik ( Surmasongko T, 2017). Sehingga ketika  dilakukan  uji  kekuatan  transversa,  bahan  nilon  termoplastik  tidak  patah melainkan  hanya  melengkung  membentuk  huruf  U.  Hal  ini  disebabkan  oleh  modulus elastisitas  bahan  nilon  termoplastik  yang  rendah  sehingga  nilon  termoplastik  lebih lentur (Takabayashi Y, 2010). Modulus elastisitas merupakan kekerasan atau kekakuan relatif dari suatu bahan. Karakteristik modulus elastisitas suatu bahan dipengaruhi oleh gaya  interatomik  atau  intermolekul.  Semakin  besar  gaya  tarik  menarik  intermolekul maka nilai modulus elastisitas akan semakin besar dan bahan tersebut makin kaku atau elastisitsnya  rendah.  Nilon  thermoplastik valplast lebih  lentur  daripada lucitone-FRS
Anindita Apsari | Pengaruh Larutan  Kitosan Sebagai ….. Jurnal Wiyata, Vol. 09 No. 02 Tahun 2022
yang agak kaku dan lebih rigid, sehingga nilai modulus elastisitas valplast lebih rendah daripada lucitone-FRS (McCabe, 2009) . Resin  akrilik  ( polymethyl  methacrylate )  adalah  bahan  gigi  tiruan  yang  sering digunakan  karena  memenuhi  standar  estetik,  pemrosesan  yang  mudah,  dan  harga terjangkau. Namun bahan ini memiliki ketahanan fatik, kekuatan flexural dan kekuatan impak yang rendah. Sehingga sampel akrilik heat cured yang diuji kekuatan transversa mengalami  fraktur  atau  patah.  Dari  pembahasan  ini  dapat  diketahui  bahwa  sifat  yang berbeda  dari  bahan  nilon  termoplastik  dan  akrilik heat  cured. Sifat  fleksibilitas  nilon termoplastik valplast dan lucitone-FRS membuat  sampel  tidak  bisa  patah,  sedangkan akrilik heat cured lebih rigid sehingga sampel mudah fraktur atau patah. Dengan alasan ini, akrilik heat cured dan nilon thermoplastik ( valplast dan lucitone-FRS) tidak dapat dibandingkan.  Plat  nilon  thermoplastik valplast dan lucitone-FRS dapat  dibandingkan karena keduanya bersifat fleksibel dan ketika diuji kekuatan transversa, seluruh sampel tidak patah (McCabe, 2009 ; Kohli Shivani, 2013).
Gambar 4: Uji Kekuatan Transversa plat akrilik heat cured
Gambar 5: Uji Kekuatan Transversa plat nilon thermoplastik valplast
Anindita Apsari | Pengaruh Larutan  Kitosan Sebagai ….. Jurnal Wiyata, Vol. 09 No. 02 Tahun 2022
Gambar 6: Uji Kekuatan Transversa plat nilon thermoplastik lucitone-FRS

## KESIMPULAN
Tidak  ada  perbedaan  kekuatan  transversa  pada  setiap  macam  jenis  plat  resin akrilik heat  cured ,  nilon  termoplastik valplast dan lucitone-FRS yang  direndam  dalam larutan  kitosan  konsentrasi  0,25%  dan  0,5%  sebagai denture  cleanser . Uji  kekuatan transversa plat akrilik heat cured dan nilon termoplastik valpast dan lucitone-FRS tidak dapat  dibandingkan  karena  saat  uji  kekuatan  transversa,  plat  akrilik  sampai  patah, sedangkan plat nilon termoplastik valplast dan lucitone-FRS hanya melengkung. Hasil uji  kekuatan  transversa  sesama  plat  nilon  termoplastik,  plat  valplast  memiliki  nilai kekuatan  transversa  lebih  rendah  karena  fleksibilitas  atau  kelenturan  lebih  tinggi. Larutan kitosan konsentrasi 0,25% dan 0,5% tidak mempengaruhi kekuatan transversa.

## DAFTAR PUSTAKA
Wahjuni,  S.,  Mandanie,  S.  A.  2017.    Fabrication    Of    Combined    Prosthesis    With Castable    Extracoronal    Attachments    (Laboratory    Procedure).    Literature Review. Journal of Vocational Health Studies. Surabaya.
Hatrick,  C.  D.,  Eakle,  W.  S.,  &  Bird,  W.  F.  2011. Dental  Materials:  Clinical Application  for  Dental  Assistans  and  Dental  Hygienists,  2nd  ed. St.  Louis: Saunders Elsevier, p219-20.
Kortrakulkij, K. 2008. Effect of denture cleanser on color stability and flexural strength of denture base materials. Thesis. Thailand: University Mahidol. Naini,  A.  2012.  Perbedaan  Stabilitas  Warna  Bahan  Basis  Gigi  Tiruan  Resin  Akrilik Dengan  Resin  Nilon  Termoplastis  Terhadap  Penyerapan  Cairan. Bagian Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember . Anusavice, K. 2013. Phillips’ Science of Dental Materials , 12th ed, Elsevier Saunders, Missouri, Hal. 63-65, 93-94, 100-104, 107-108, 474-482.
Sormin,  L.,  Rumampuk,  J.  &Wowor.  2017.  Uji  kekuatan  transversal  resin  akrilik polimerisasi  panas  yang  direndam  dalam  larutan  cuka  aren. Jurnal  e-GiGi (eG), Volume 5 Nomor 1. Hal . 30-34
McCabe J, Walls A. 2009. Applied Dental Materials. 9 th Ed. UK: Blackwell Publishing Ltd. p:124-32
Anindita Apsari | Pengaruh Larutan  Kitosan Sebagai ….. Jurnal Wiyata, Vol. 09 No. 02 Tahun 2022
Meidina,  Sugiyono,  Sri Laksmi  Jenie,  Suhartono.  2006.  Aktivitas  antibakteri  oligomer kitosan yang diperoleh menggunakan kitonase dari isolat B. Leincheniformis MB-2 . Institut Pertanian Bogor. Hal: 288-93 Parvizi  A,Linquist  T,  Scheneider  R,  Williamson  D,  Boyer  D,  Dawson  DV . 2014.
Comparasion  of  the  dimensional  accuracy  of  injection-molded  denture  base materials to that of conventional pressure-pack acylic resin. The International Journal of  Prosthodontics 13 (2): 83-9
Apsari,  Anindita  &  Ariestania,  Vivin.  2017. Effectiveness  of  Chitosan  Solution  as Denture  Cleanser  to  Inhibit  the  Growth  of  Candida  albicans  on  Acrylic, Valplast and Lucitone-FRS . Denta Jurnal Kedokteran Gigi. Vol 11, No 2. p: 48-55.
Rahmayani,  L.,  &  Sofya,  P.  A.  2016.  Penilaian  Tingkat  Kebersihan  Gigi  Tiruan Sebagian  Lepasan  Akrilik  Berdasarkan  Metode  Pembersihan  Secara Penyikatan dan Lama Pemakaian. ODONTO Dental Journal, Vol.3 No.1
Kohli  Shivani  dan  Bahtia  Shekhar.  2013.  Flexural  Properties  of  Poliamide  versus Injection-Moulded Polymethylmethacrylate Denture Based Materials. Journal of Prosthodontics Research. Vol : 1. p 25-30.
Alfiandy,  Adrian.,  Melanie,  Toeti.,  Rostiny.  2011. The  Effect  of  Resin  Heat  Cured Akrilik  Immersed  in  Pineapple  Juice  (Ananas  Comosus)  Toward  its  Impact Strenght. Jurnal  of  Prostodontics,  Faculty  of  Dental  Medicine,  Airlangga University. Vol 2, No 1. Page 1-5
Perdana,  Wahyu;  Diansari,  Viona;  Rahmayani,  Liana;.  2016.  Distribusi  Frekuensi Pemakaian  Gigi  Tiruan  Lepasan  Resin  Akrilik  dan  Nilon  Termoplastik  di Beberapa  Praktek  Praktek  Dokter  Gigi  Di  Banda  Aceh. Journal  Caninus Dentistry Volume1, Nomor 4 .
Jubhari,  E.  H.,  &  Muskab.  2011.  Perendaman  dalam  Larutan  Pembersih  Peroksida Alkali  Menurunkan  Kekuatan  Transversa  Lempeng  Akrilik  Lempeng  Resin Akrilik. Bagian  Prostodonsia,  Fakultas  Kedokteran  Gigi  Universitas Hasanuddin. Makassar.
Surmasongko,  T., Sari,K. I. 2017. Fleksibel Denture Suatu  Alternatif untuk Mengatasi Fraktur Landasan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan Akrilik pada Pasien dengan Gigitan  Dalam .  Jurnal  dan  laporan  kasus  Departemen  Prostodonsia  FKG Unpad, hal. 2-3
Takabayashi,  Y.  2010.  Characteristic  of  Denture  Thermoplastic  Resins  for  Non-Metal Clasp Dentures. Dental Materials Journal , 353-361